677 



Der braune krystallisirte Goslarit zeigte folgende Zusammen 

 Setzung: 



Schwefelsäure 



. . 26,80 



Zinkoxyd . . . 



. . 19,88 



Eisenoxyd . . . 



. . 6,41 



Kupferoxyd . . 



. . 0,91 



Magnesia . . . 



. . 1,78 



Wasser .... 



. . 43,70 





99,48. 



Diese Mischung führt auf die Formel ZnO . S0 3 + 7H 2 0. 

 Das Mineral löst sich unter Hinterlassung von Eisenoxydhydrat 

 in Wasser auf; bei 100° verliert es 39,75 Proc. Wasser, wobei 

 es schmilzt. 



4. Löllingit. 



Von Monte Challanches, Dauphine, gelangten nach Freiberg 

 Exemplare einiger Kiese, darunter auch Löllingit in kleinen 

 Krystallen der Form ooP . ^Poo. Zur Analyse konnten nur 

 derbe Partien verwendet werden; es ergaben sich folgende Ge- 

 halte: 



Eisen . . 



. . 21,22 



Kobalt . . 



. . 6,44 



Arsen . . 



. . 63,66 



Antimon . 



. . 5,61 



Schwefel . 



. . 3,66 





100,59. 



Aus diesen Gehalten berechnet sich die Formel Fe As 2 . 

 Das spec. Gewicht wurde zu 6,34 (16° C), indess wegen Bei- 

 mengung erdiger Bestandteile etwas zu niedrig gefunden. Der 

 eigentliche Löllingit (Fe As,) war bisher noch nicht krystallo- 

 graphisch untersucht worden und wir müssen daher Herrn Prof. 

 Schrauf ganz besonders dankbar sein, indem derselbe meiner 

 Bitte unverweilt Gehör schenkte und die kleinen, x /i Millimeter 

 grossen Krystalle einer Messung unterwarf. Die Form der Kry- 

 stalle ist ähnlich der Fig. 98 in Dana's Mineralogie (Mispickel 

 von Franconia N. H.). Leider gaben die Krystalle trotz ihrer 

 Kleinheit keine einfachen Eeflexe, sondern doppelte Bilder und 

 auf den M-Flächen einspringende Winkel. Schrauf fand als 

 Mittel mehrfacher Beobachtungen: 



ooP (M) 113° 40', VsPoc (q) 133° 50', 



